La Gaceta industrial (1879-01-25 00:00:00), página 10

datos necesarios para apreciar el gasto de las máquinas Macabies-Thiollier, pues no se han hecho ensayos, que sepamos, para fijar este punto importantísimo y capital en las máquinas de vapor, cualquiera que sea su sistema.

J. A.

PREPARACION DE LOS MASTICS.

Se designan con el nombre de mastics ciertas mezclas que, aplicadas en forma de papilla ó de pasta entre superficies juntas, unen sólidamente á estas en cuanto se han endurecido aquellos. Según esta definición general, el masticado comprende también el encolado de la madera y del papel, que son objeto ordinariamente, sin embargo, de un examen particular, excluyendo solamente las soldaduras.

Exigese á un buen mastic que esté especialmente compuesto para el uso á que se destina, puesto que no existe mastic ninguno universal; que se confunda perfectamente con las superficies que debe unir; que adhiera con fuerza, y que después de endurecido adquiera bastante cohesión para que quede en estado de resistir á las influencias destructoras á que está expuesto. Las sustancias que entran en la composición del mastic son diferentes y dependen de la naturaleza de las superficies que se desean unir y de las influencias á que deben estar sometidas las partes que se trata de unir.

Los procedimientos propuestos para preparar los mastics son en extremo numerosos, pudiéndose dividir ó agrupar en diferentes secciones, si se toman por base de estos el elemento esencial del mastic. Con arreglo á esto, debemos distinguir: 1.º los mastics de cal; 2.º los mastics de aceite; 3.º los mastics de resina y de azufre; 4.º los mastics de hierro; 5.º los mastics de almidón y 6.º todos aquellos mastics de menor importancia, como el de vidrio soluble, de cloruro de zinc, etc.

Mastics de cal.—La cal apagada forma con la caseína, la albúmina, la goma árabe y la cola masas que al cabo de algún tiempo adquieren gran sólides y convienen para el masticado de los cuerpos más variados, madera, piedra, metales, vidrio, porcelana, etc.

El mastic de caseína puede prepararse de distintas maneras. Con arreglo al procedimiento ordinario, se tritura en un pórfito queso fresco, del que se ha separado la leche pobre; después se le añade poco á poco cal apagada, formándose una masa tenaz, que debe ser empleada lo más prontamente posible para que se solidifique con rapidez. La caseína da también sin cal un buen mastic, si se la disuelve en carbonato de potasa ó de soda y se evapora el líquido hasta cierta consistencia.

Disolviendo la caseína en una disolución de borax saturada en frío, se obtiene un líquido claro y espeso, que se disgrega por una gran fuerza adhesiva y que en este concepto es muy superior á una disolución de goma árabe.

Una disolución de caseína en el vidrio soluble se recomienda por algunos como mastic de la porcelana y del vidrio.

Para cementar la piedra, los metales, la madera, etc., ó para rellenar las uniones, usos para los cuales el mastic debe tener más cuerpo, á la mezcla de caseína y de cal se le añade polvo de cemento en las proporciones de un kilogramo de caseína fresca por otro de cal y 3 de cemento.

El gluten alterado por la putrefacción da un mastic análogo al que forma la caseína, ha sido recomendado recientemente por Hannón para encolar el gres, la porcelana, el vidrio, el nacar, etc.

Mastic de aceite.—El elemento esencial de los mastics de aceite, es un aceite secante, que conviene emplear en estado de aceite cocido; casi todos estos mastics resisten á la acción del agua.

El aceite de linaza cocido, así como el barniz graso de copal, pueden emplearse por sí solos como mastic, cuando se trata de pegar objetos de vidrio ó porcelana; pero tienen el inconveniente de no endurecerse del todo sino al cabo de varias semanas y hasta de varios meses, por cuyo motivo se emplean raras veces. Mezclados con el albayalde, litargirio ó minio, se secan más pronto, pero aun en este caso no se endurecen completamente sino al cabo de algunas semanas. Cuando se emplea este mastic en grandes cantidades á la vez, se añade al aceite cocido una mezcla de 40 partes de litargirio y 90 de creta lavada, que puede reemplazarse con cal apagada; en lugar del litargirio se puede emplear también el blanco de zinc. Este mastic se emplea para cimentar las piedras, los ladrillos en la construcción de depósitos, terrados, etc. Antes de aplicarlo, se le calienta para que esté más fluido, penetre mejor en las pinturas y se seque más pronto.

El Sr. Stephenson emplea para los tubos de vapor un mastic que considera como excelente, y que se compone de dos partes de litargirio, una de cal apagada y otra de arena, que se mezcla íntimamente con el aceite de linaza cocido hiriendo.

El mastic de Serbat, que se emplea para pegar las juntas de ensamble de las bombas, calderas y máquinas de vapor, etc., se compone de 72 partes de sulfato de plomo calcinado, 24 de peróxido de manganeso y 13 de aceite de linaza; aplicado al estado blando, se endurece prontamente bajo la influencia del calor.

El mastic de los gabinetes de física y de los laboratorios de química, consiste en una mezcla de minio y aceite de linaza.

Disolviendo el jabón de alumina (obtenido precipitando una disolución de alumbre con un jabón de soda) en aceite de linaza cocido y caliente, se obtiene, según Varrentrapp, un mastic fácil de aplicar é impermeable al agua, que parece convenir especialmente para la piedra.

El mastic de vidrieros, que sirve para fijar los marcos de los cristales, se obtiene moliendo juntos la creta y el aceite de linaza cocido, hasta que se haya formado una masa pastosa, muy unida y sin granos. Si se emplea el aceite crudo, se endurece con mucha lentitud, pero al cabo de algunos años adquiere tal dureza que no puede ser separado de los marcos sino con mucha dificultad. Envolto en una vejiga ó en un pedazo de tela empapada de aceite, el mastic de vidrieros puede conservarse durante mucho tiempo sin alteración.

El mastic de glicerina, propuesto por Hirzel, se endurece rápidamente y conviene para las vasijas que contienen sustancias volátiles; es una mezcla de glicerina y de litargirio, que, según Pollack, es también un excelente medio para fijar el hierro sobre hierro, para cementar objetos de piedra, así como para incrustar el hierro en la piedra.

Mastics resinosos.—Entre los mastics con más frecuencia empleados figuran, indudablemente, los mastics resinosos, cuyo elemento activo es una resina que se aplica fundida entre las superficies á unir, y que tan pronto como se enfria y endurece, produce la adherencia de dichas superficies. Estos mastics, que presentan como los mastics de aceite la propiedad de ser impermeables al agua, tienen sobre estos últimos la preciosa ventaja de endurecerse inmediatamente, pero la mayoría de ellos tienen el inconveniente de no poder